201 



Licht beobachtet ähnlich wie bei durchsichtigen Spatheisen- 



vorkommen; wie dort verschwand auch hier sehr bald das 

 Licht bei andauernder oder verstärkter Erwärmung; ebenso 

 war die Dauer des Lichtes äusserst gering, kaum eine 

 halbe Minute. Das Licht verschwand, bevor überhaupt das 

 Mineral dunkler wurde , d. h. bevor eine chemische Ver- 

 änderung eintrat. An andern dichten und fast körnigen 

 Manganspathvarietäten wurde beim Erwärmen auch nicht die 

 geringste Spur von Leuchten bemerkt. 



3. Kieselmangan. 



Erwärmte man dieses Mineral ziemlich stark, so erschien 

 ein matter Schimmer, welcher bei zunehmender Wärme nicht 

 stärker wurde und erst nach lang anhaltender und heftiger 

 Glühhitze völlig aus dem Mineral schwand, da sich alsdann 

 das Mineral schwarz „brannte". Die Farbe des Lichtes 

 konnte wegen der geringen Intensität desselben nicht genau 

 bestimmt werden , doch schien sie in einigen Fällen matt- 

 gelb zu sein. Die Dauer des Lichtes war äusserst gering; 

 indem das Licht augenblicklich nach eingetretener Abküh- 

 lung verschwand. 



4. Zinkspat h. 



Das kohlensaure Zinkoxyd besass als eigentlicher Zink- 

 spath, wie auch als drusiger, nierenförmiger Galmei eine 

 Phosphorescenz. Folgendes wurde wahrgenommen : erwärmte 

 man die Präparate massig, so zeigten sich beim Zinkspath 

 neben dem schwachen, die ganze Probe durchziehenden 

 Licht hie und da hellere Lichtpünktchen, welche nicht von 

 Verunreinigungen herrührten, sondern an den kleinen Kry- 

 Stallstückchen selbst hafteten; bei hellerem Galmei wurde 

 nur ein schwaches allgemein verbreitetes Licht beobachtet. 

 In beiden Fällen schwand das Licht sehr bald nach stär- 

 kerer, wie auch anhaltender Wärme, doch war seine Dauer 

 nach Beseitigung der einwirkenden Wärme bei dem Galmei 

 bis gegen 2 Minuten, beim Zinkspath kaum eine Minute. 

 Selbst bei sehr eisenschüssigem Galmei wurde das Licht, 

 wenn auch schwächer, deutlich beobachtet, und auch hier 

 war die Dauer des Lichts noch länger als bei den Zink- 

 spathkrystallen. Die Farbe des Lichts w r ar gelblich. 



